Khoản 1.9.1.5 Kết cấu thép, sản phẩm đúc và sản phẩm rèn 1 Khả năng chống gãy của giới hạn phức hợp của vật liệu Khả năng chống gãy của các bộ phận chính trong các cụm chi tiết có kết cấu đặc biệt phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 24. Cách khác, kế hoạch kiểm soát gãy xem xét độ dai, kích thước vết nứt cho phép, và các yêu cầu kiểm tra có thể được sử dụng. Nếu mục đích là phù hợp với giới hạn được thực hiện, các chi tiết của việc phân tích được ghi nhận để kiểm tra theo yêu cầu của người mua. Bảng 24 - Độ bền chống gãy mức 1 Giới hạn chảy tối thiểu. Giá trị năng lượng hấp thu trung bình trên 3 mẫu thử. Nhiệt độ thử lớn nhất ≤ 44 ksi 20 ft-lb Dưới 100F nhiệt độ làm việc theo thiết kế nhỏ nhất. > 44 và ≤ 60 ksi 25 ft-lb Dưới 100F nhiệt độ làm việc nhỏ nhất theo thiết kế. > 60 ksi 25 ft-lb Dưới 100F nhiệt độ làm việc nhỏ nhất theo thiết kế. Chú ý: Giá trị đơn tối thiểu không được nhỏ hơn 2/3 giá trị trung bình tối thiểu yêu cầu (theo phương pháp thử va đập Charpy với rãnh chữ V theo chiều dọc). 2 Độ bền xé của mối hàn thép tấm Các bộ phận có kết cấu quan trọng được chế tạo từ thép tấm, sự chuyền tải theo các độ dày của tấm thép hoặc chiều ngang của tấm sẽ được siêu âm kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM A578 / A578M, cấp B được chấp nhận. Thép tấm sẽ được kiểm tra độ bền mối hàn theo các thủ tục và yêu cầu của 2H API, Yêu cầu bổ sung S-4, hoặc tiêu chuẩn ASTM A770 / A770M. 3 Yêu cầu bổ sung cho sản phẩm đúc (1) Mẫu đúc Thời hạn hiệu lực của quy trình đúc đối với tất cả bộ phận đúc được xác nhận qua tiến hành kiểm tra và thử nghiệm trên rất nhiều sản phẩm đầu tiên và mỗi thay đổi trong thiết kế mẫu hoặc đổ thực hành. Kiểm tra không phá hủy và kiểm tra X quang bổ sung bằng các cuộc kiểm tra không phá hủy khác được coi là thích hợp cho mục đích này. Nếu chụp X quang được thực hiện, các nguồn bức xạ đối với phần kiểm tra của chi tiết đúc dưới 2.0 in. (50 mm) theo độ dày được phát ra từ một máy phát tia X hoặc đồng vị Iridium 192. Việc đánh giá mẫu đầu tiên phải chứng minh được quy trình đúc để sản xuất các bộ phận đúc ổn định và không ít hơn so với tiêu chuẩn chụp X quang theo Bảng 25. Bảng 25 - Tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm đúc theo tiêu chuẩn chụp tia X của ASTM Loại đứt gãy Tiêu chuẩn ASTM ASTM E446 ASTM E186 ASTM E280 Loại A (rỗ khí) Mức độ nghiêm trọng 3 Mức độ nghiêm trọng 2 Mức độ nghiêm trọng 2 Loại B (cát và xỉ) Mức độ nghiêm trọng 2 Mức độ nghiêm trọng 2 Mức độ nghiêm trọng 2 Loại C (độ co ngót) Loại CA, Cấp 2 Loại CB, Cấp 2 Loại CC, Cấp 1 Loại CD, Cấp 1 Loại 1, Cấp 1 Loại 2, Cấp 2 Loại 3, Cấp 1 Loại 1, Cấp 1 Loại 2, Cấp 1 Loại 3, Cấp 1 Chú ý: tất cả các phần đứt gãy loại D,E,F và G không được chấp nhận (2) Sản phẩm đúc Các phương pháp kiểm tra không phá hủy và tiêu chí kiểm tra chấp nhận cho việc sản xuất các chi tiết đúc được thiết lập bởi nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải xem xét tính chất vật liệu, môi trường tiếp xúc, và mức độ chịu lực của chi tiết đúc. Mức độ kiểm tra phải đầy đủ để đảm bảo chi tiết đúc có tính đúng đắn cho các mục đích sử dụng (ví dụ: kiểm tra tất cả yêu cầu độ bền). (3) Xử lý nhiệt Tất cả các sản phẩm đúc cho các chi tiết sẽ phải chịu quy trình nung nóng, làm dịu và nung nóng, hoặc xử lý giảm độ bền nhiệt sau khi tháo khuôn và làm mát đến nhiệt độ môi trường xung quanh. Nhiệt độ và độ chênh nhiệt phải phù hợp với cấu trúc hợp kim và mức độ bền cần thiết của các thành phần, nhưng không được thấp hơn 1.1000 F (593 °C).